154 Neues Verfahren zur Darstellung des Calciums. 



kohlensaures Natron verlangen. Ein geringer Ueberschuss 

 des letztern ist jedoch von keinem Nachtheil), setzt noch 

 2 Th. Kochsalz hinzu, und bringt das Gemenge in einem 

 Thon- oder bei kleinen. Quantitäten in einem Platintiegel 

 zu massigem Glühen. Nach dem Erstarren wird die Masse 

 in einer Schale mit Wasser übergössen. Nach 24 Stunden 

 hat sie sich vollkommen aufgeweicht. Der als feinkörniges 

 Pulver ausgeschiedene kohlensaure Baryt kann sehr leicht 

 ausgewaschen werden. Der Zusatz von Kochsalz ge- 

 währt den Vortheil; dass das nachherige Ausziehen mit 

 Wasser dadurch sehr » erleichtert wird. Wird derselbe 

 weggelassen, so bildet die Mischung nach dem Glühen 

 eine harte feste Masse, welche vom Wasser nur sehr 

 schwer angegriffen wird. 



Auf eben dieselbe Art kann durch Glühen von 

 2 Th. schwefelsaurem Zinkoxyd und iTh. wasserfreiem koh- 

 lensaurem Natron reines Zinkoxyd bereitet werden. Hierbei 

 ist der Zusatz von Kochsalz unnöthig. {Berner Mitth.) 



Bkh. 



Neues Verfahren zur Darstellung des Calciums. 



Caron hat auf dem folgenden beschriebenen Wege 

 Calcium in Massen von 40 Grm. auf einmal dargestellt. 

 Solches Calcium ist auf dem frischen Striche messinggelb 

 und hat 1,6 bis 1,8 spec. Gewicht und enthält geringe 

 Beimengungen. 



Man bereitet ein Gemenge von 300 Th. geschmol- 

 zenem und gepulvertem Chlorcalcium, 400 Th. destillirtem 

 Zink und. 100 Th. Natrium in Stücken, und schmilzt es 

 in einem rothglühenden Tiegel zusammen. Der gewöhn- 

 liche Windofen mit Dom reicht aus. Die Reaction der in 

 diesem Gemenge enthaltenen Bestandtheile auf einander 

 ist schwach, und nach kürzerer Zeit sieht man- Zink- 

 flammen aus dem Tiegel hervorbrechen. Das Feuer muss 

 nun so weit gemässigt werden^ dass das Zink nicht zu 

 schnell verflüchtigt wird, übrigens muss die Temperatur 

 so hoch als möglich gehalten werden. Nach einer 1/4 stün- 

 digen Einwirkung nimmt man den Tiegel aus dem Feuer 

 und findet dann auf dem Boden desselben einen Regulus, 

 der meist 10 — 15 Proc. Calcium enthält. Dieses darf, 

 wenn man das Calcium daraus darstellen will, kein 

 Natrium mehr enthalten. Den Regulus bringt man in 

 grossen Stücken in einen aus Gaskohle verfertigten Tiegel 



